876 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Deux portions du minéral, différentes en qualité, ont été soumises à l'analyse. 

 Elles furent séchées à 100° jusqu'à poids constant, et c'est sur la poudre ainsi dessé- 

 chée que les analyses ont été faites. Cette dessiccation n'altère pas le minéral au point 

 de vue de sa transparence, ni de ses autres propriétés optiques observables. 



La portion du minéral, la plus parfaitement débarrassée de toute gangue est désignée 

 par I; l'autre, un peu moins pure, par II. J'ai fait sur la portion I les dosages dont les 

 résultats se trouvent dans les colonnes Aj, B,, C,, Dj. M. W. Steinkuhler, qui m'assiste 

 dans ces recherches, a fait plusieurs analyses de la portion II; les moyennes en sont 

 données dans la colonne En. 



A,. B,. C. D,. E„. 



Insoluble 0,74 o,4o 1,17 » o,5o 



Perte par calcination . . 6,60 6,71 » » 6,24 



H^ . . . . • » » » 5 , 60 « 



PbO 25,53 26,20 26,08 » 26,20 



VOK...... 56,28 55,77 » » 56,20 



P^O^..... 10,32 10,62 » )) 10,60 



GaO j) )) o,3o » » 



MgO » » » » » 



(99.47 99>7o » » 99>74 



Total ) c>,3o o,3o » « o,3o 



[99-77 100,00 » )) ioo,o4 



La magnésie se trouve dans le produit analysé à l'état de traces. 



Dans le Tableau suivant, la colonne i contient les chiffres moyens donnés 

 par les analyses Aj et B, pour les composants principaux. Ces chiffres sont 

 rapportés à 100 dans la colonne 2. Une troisième colonne reproduit, en 

 regard, les résultats trouvés pour la dewindtitc. 



1. 2. 3. 



PbO 25,86 26,40 23,55 



UO^ 56, 02 57,19 60, i3 



P'0-5 10,47 Ï0.68 10, 84 



H'0 5,60 5,70 5,46 



Les analyses du nouveau minéral accusent pour celui-ci une plus forte 

 teneur en plomb et une teneur moindre en uranium. Mais pour l'un et 

 l'autre minéral fa somme (PbO-hUO') esta peu près la même, 83,59 

 et 83,68. 



Si l'on divise les nombres de la colonne 2 par les poids moléculaires, 

 on trouve : 



